298 
V. Schumoff-Deleano. 
Schmelzpunktsbestimmungen wurden nicht ausgeführt, weil 
die Produkte nicht vollkommen homogen waren. U. d. M. zeigte 
sich eine Zunahme der Auslöschungsschiefe cy bis 45° 
bei den eisen reichsten Kristallen. 
2. Diopside mit beiden Sesquioxy den. 
Eisenoxyd und Tonerde werden zusammen nur z. T. vom 
Diopsid aufgenommen, und es tritt bei größerem Oxydzusatz fast 
stets eine Aufspaltung des Pyroxens ein, so daß die Bildung des 
Silikates R0.R 2 0 3 .Si0 2 ermöglicht wird. Schon C. Doelter 
beobachtete, daß in einer Mischung von 68 proz. Diopsid, 7 proz. 
Tonerde und 25 proz. EisenoxjM Plagioklas (Anorthit) entsteht. Die 
Tonerde verbindet sich leicht mit Kieselsäure und Kalk, die dem 
Diopsid entzogen wird, zu triklinem Feldspat 1 . Noch leichter ge- 
schieht dies, wenn an Stelle von Diopsid eine Kalk-Magnesia- 
Kieselsäuremiscliung im Oxydverhältnis 1:1:2 mit Tonerde zu- 
sammengeschmolzen wird. 
Die C0 2 - und H 2 0-hältigen Mischungen der Silikate des 
Kalkes, der Magnesia und des Eisens wurden in folgenden Ge- 
wichtsverhältnissen im Kohleofen geschmolzen : 
12,80 g Ca Si 0 3 
15,84 g MgSi0 3 
1,75 g Fe Si 0 3 
mit 2,78 g A1 2 0 3 
und 0,92 g Fe 2 0 3 
entsprechend einem Pyroxen der Zusammensetzung: 
8 Ca Si 0 3 . 8 Mg Si 0 3 . FeSi 0 3 
+ 15 Mol.-% A1 2 0 3 
5 Mol.-% Fe 2 0 3 . 
Man erhält ein graugefärbtes Glas, das im Fourquignonofen 
durch 12 Stunden umkristallisiert wurde und u. d. M. ein 
Gemenge darstellt, das neben Magnetit und Enstatit auch schief- 
getroffene Schnitte von Olivin enthält. Diopsid war nicht aus- 
kristallisiert. 
Es wurde nun synthetisch ein Pyroxen (nach einem Pyroxen 
von Löbau in Sachsen) hergestellt, dessen chemische Zusammen- 
Setzung folgende war: 
Si0 2 
A1 2 0, .... 
8,48 
Fe 2 0 3 .... 
6.21 
Fe 0 
CaO 
23,26 
Mg 0 
11,63 
100,51 
1 C. Doelter, 1 c. 57. 
